lieber die Porosität des Holzes. 5i9 



Gewiclit des mit Alkohol erfüllten Holzes in Luft = 46,60 g 



„ in Alkohol = 8,67 „ 



Gewichtsverlust im Alkohol = 37,93 g 



Da 1 ccm Alkohol = 0,836 g. so ist das äussere Volumen des Holz- 

 stückes =r 45,37 ccm. 



Gewicht des Holzes mit Alkohol . . . . = 46,600 g 

 „ des bei 100 '^ C. getrockneten Holzes = 19,215 „ 



Gewicht des Alkohols in Holz = 27,385 g 



Volumen des Alkohols in Holz ....—• 32,750 ccm 

 Demnach: 



Aeusseres Volumen des Holzes = 45,37 ccm 

 Volumen des Alkohols . . . = 32,75 „ 



Volumen der Holz wände . . = 12,62 ccm 

 Gewicht der Holzwände 19,215 



Volumen der Holzwände 12,62 



I ccm Holzwand wiegt also 1,523 g. 



Die nicht zu vermeidende Ungenauigkeit derartiger Versuche liegt darin, 

 (hiss bei dem Wägen des mit Alkohol gesättigten Holzes in Luft ein ge- 

 wisses Quantum des Alkohols verdunstet; freilich ist der Fehler nicht gross, 

 da die Wägung nur etwa 20 — 30 Sekunden dauert und so vorgenommen 

 wird, (hiss die das Holz umgebende Luft Alkoholdämpfe enthält. 



No. 15. Specifisches Gewicht der Holzwände in Salz- 

 lösungen bestimmt. 



Die vorausgehenden Bestimmungen sind nicht frei von dem Verdacht, 

 dass sie zu niedrige si^ecifische Gewichte ergeben haben, weil keine Sicherheit 

 besteht, ob die Holzstücke ganz frei von Luftblasen waren. Dieser Unsicher- 

 heit hoffte ich nun dadurch zu entgehen, dass ich statt der Cylinder und 

 Scheiben von Holz sehr dünne Querlamellen von 0,1 — 0,2 mm Dicke be- 

 nutzte, die offenbar gar keine ganzen Holzzellen mehr enthalten konnten. 

 In diesem Falle konnte aber von der Bestimmung des äusseren Volumens 

 durch Wägungen oder im Maasscylinder keine Kede sein. Es blieb der Aus- 

 weg, zu versuchen, ob diese dünnen Querlamellen in Salzlösungen von mehr 

 als 1,5 spec. Gewicht noch untersinken würden. Da das specifische Gewicht 

 dieser selbst durch das Araeometer bei mittlerer Temperatur von 14*^ R. zu 

 bestimmen war, so mussten Salze gewählt werden, welche bei dieser Tempe- 

 ratur so konzentrirt darzustellen sind, dass ihr spec. Gewicht über 1,5 geht, 

 ohne dass sie dabei ihrem Sättigungspunkt schon sehr nahe sind. Dies muss 

 nämlich deshalb vermieden werden, weil eine der Sättigung nahe Lösung 

 durch das Einbringen des Holzes zur Bildung von Krystallen des gelösten 



